خاصية التكسير للوحة السلسلة الفولاذية المقاومة للصدأ هي التكسير بين الخلايا الحبيبية ، والذي يسبب التشقق تحت تأثير الإجهاد المتبقي للعمل البارد وضغط الشد أثناء الاستخدام. التآكل بين الحبيبات هو شكل تآكل يكون فيه التآكل محصورًا بالقرب من حدود الحبوب وتكون الحبوب نفسها أقل تآكلًا. نتيجة لذلك ، يتم تقشير الحبوب أو تقليل قوة المادة. آلية التآكل الحبيبي هي نظرية نقص الكروم. تتميز صفيحة الفولاذ المقاوم للصدأ المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بمقاومة عالية للتآكل بسبب محتوى الكروم ، ويجب أن يتجاوز محتواها من الكروم 12٪ ، وإلا فإن مقاومتها للتآكل تشبه الفولاذ الكربوني العادي. تشير نتائج اختبار الصلادة الدقيقة إلى أن تأثير المحلول الصلب المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ للوحة سلسلة الفولاذ المقاوم للصدأ ليس مثاليًا. وجد الفحص المعدني وجود كمية كبيرة من الكربيدات غير المذابة وموزعة على طول شبكة البلورات ، مما يشير إلى أن المادة لم تتم معالجتها بالمحلول ، أو أن درجة حرارة معالجة المحلول لم تكن عالية ، والوقت قصير ، ولم يتم إذابة الكربيدات تمامًا ، ودرجة صناعة السبائك كانت ضعيفة. علاوة على ذلك ، تكون درجة حرارة المعالجة الحرارية منخفضة ، ويتباطأ معدل انتشار الكروم ، ويتسارع ترسيب كربيد الكروم ، ويتم تسريع تكوين المنطقة المستنفدة للكروم. وفي الوقت نفسه ، فإن كربيد الكروم الموزع على طول حدود الحبوب يؤدي إلى تفاقم نقص الكروم في حدود الحبوب ، إذا انخفض محتوى الكروم إلى 12٪ (أقل من محتوى الكروم المطلوب للتخميل ، تكون المنطقة المستنفدة من الكروم في حالة نشطة ، وكأنود ، تشكل خلية جلفانية متآكلة مع القالب. المنطقة المستنفدة من الكروم هي أنود ذو مساحة صغيرة ، والحبيبات البلورية عبارة عن كاثود ، ولها مساحة كبيرة ، مما يؤدي إلى تآكل شديد في المنطقة المستنفدة للكروم بالقرب من الحبوب الحدود. بالنسبة لمواد الفولاذ المقاوم للصدأ ، ينتج التآكل بين الخلايا الحبيبية عادةً في وسط حامض عضوي عالي الحرارة. ترتبط بيئة العمل للوحة سلسلة الفولاذ المقاوم للصدأ الفاشلة ارتباطًا وثيقًا بدرجة التلوث للمركبات المختلفة ونوع الملوثات ، والأكثر استخدامًا في التنظيف هو الماء ، لذلك يجب أن تكون لوحة السلسلة على اتصال مع وسط الحمض العضوي. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الصلابة العالية للوحة سلسلة ناقل الفولاذ المقاوم للصدأ ومحتوى الكربون العالي للفولاذ المقاوم للصدأ 304 نفسه سيقلل من مقاومة التآكل للوحة سلسلة الفولاذ المقاوم للصدأ ، وتتأثر لوحة سلسلة SS بالاحتكاك بين العجلة المسننة و الإرسال أثناء العملية. سوف يؤدي التمدد إلى زيادة درجة حرارة لوحة السلسلة الفولاذية المقاومة للصدأ ، والتي سوف تسرع أيضًا من معدل تآكل لوحة السلسلة الفولاذية المقاومة للصدأ. بمجرد حدوث تآكل interlamella في صفيحة السلسلة ، تقل قوتها بشكل كبير ، بحيث يحدث التصدع تحت إجهاد الشد وضغط العمل المتبقي على البارد. من المستحسن أن تقوم الشركة المصنعة بتغيير مادة لوحة سلسلة الفولاذ المقاوم للصدأ إلى 304 الفولاذ المقاوم للصدأ مع محتوى أقل من الكربون وضمان جودة معالجة المحلول للمواد الخام. بعد هذا الإجراء ، لم تتصدع سلسلة الفولاذ المقاوم للصدأ المستخدمة.